10 – ma'ruza. Vibro-yoyli eritib qoplash Reja: Vibro-yoyli eritib qoplashning xususiyatlari

10 – ma'ruza. Vibro-yoyli eritib qoplash
Reja:
Vibro-yoyli eritib qoplashning xususiyatlari
Avtomatik vibro-yoyli eritib qoplash uchun apparat
Ushbu usul odatda 8 ... 10 mm yoki undan ortiq diametrli aylanish jismlari kabi detallarni eritib qoplash uchun ishlatiladi. Ushbu eritib qoplash usulining mohiyati shundan iboratki, asosiy va elektrod metalli vaqti-vaqti bilan takrorlanadigan elektr razryadlarining paydo bo'lishi natijasida ajralib chiqadigan termik erishigacha qizdiriladi, ya'ni vaqti-vaqti bilan yonayotgan elektr yoyi. Eritib qoplangan qatlam erigan asos va elektrod metallining kristallanish jarayonida hosil bo'ladi. Elektr yoyining qisqa muddati va vaqti-vaqti bilan yonishi elektromagnit yoki mexanik vibratorlar yordamida yaratilgan elektrod simining tebranishlari bilan bog'liq. Vibro-yoyli eritib qoplash - bu eriydigan metall elektrod bilan mexanizatsiyalashgan yoyli eritib qoplashning bir turi. Eritib qoplash jarayoni elektrodning tebranishi bilan eritib qoplangan sirtga sovutish suvi etkazib berish bilan amalga oshiriladi (3.5-rasm).
3.5-rasm. Vibro-yoyli eritib qoplashning sxemasi: 1 – payvandlangan mahsulot; 2 - suyuq sovutish mahsulotini etkazib berish uchun soplo; 3 - payvandlash zonasiga suyuqlik etkazib berish uchun soplo; 4 – elektrod simi; 5 - uzatuvchi roliklar; 6 - elektromagnit vibrator; 7 - prujina
Vibro-yoyli eritib qoplash uchta xususiyat bilan ajralib turadi.
1. Quvvat manbaining yuk zanjiriga induktor L kiritilgan.
2. Quvvat manbai kuchlanishi uzluksiz yoyni ushlab turish uchun etarli emas.
3. Elektrod simi eritib qoplangan sirt bilan davriy aloqada 50...100 Gts chastotali va 1...3 mm amplitudali ishlov beriladigan detalga nisbatan tebranadi.
Butun eritib qoplash jarayoni juda qisqa va doimiy takrorlanadigan sikllardan iborat bo'lib, ularning har biri uch qismga bo'linishi mumkin: zanjirni qisqa tutashuvi, zanjirni uzilishi va salt yurish. Qisqa tutashuv bo'lsa, payvandlash zanjirida kuchlanish nolga tushadi va tok tezda oshadi. Keyin mikroyoyning qisqa muddatli paydo bo'lishi mumkin bo'lgan sxemada uzilish mavjud. Vibrator tokining chastotasi 50 Gts bo'lganida, bir siklning davomiyligi 0,01 sek. Bu vaqtning taxminan 65% salt yurish. Shuning uchun samaradorlik juda past.
Zanjirning qisqa tutashuvi paytida kontakt nuqtasidan 400 A / mm2 gacha zichlikdagi tok o'tadi. Natijada, kontakt nuqtasida metall yuqori haroratgacha qizdiriladi. Keyinchalik, elektrod simining uchi payvandlangan detaldan vibrator tomonidan uzilib, uning ustida elektrod metallining bir qismi qoladi. Keyin hosil bo'lgan elektr yoyi bu metallni eritadi. Bu vaqtda elektrod simining uchi va payvandlangan detal orasidagi masofa oshadi, elektr yoyi o'chadi va salt yurish vaqti boshlanadi. Bunday sikllarning tez-tez takrorlanishi bilan eritib qoplangan valikning metalli qalinligi oshirila boradi.
Yoy zanjiriga induktivlikning kiritilishi kontaktlarning zanjiri ochiq holatida induktivlik elektr energiyasining to'planishini, tok va kuchlanishning fazaviy siljishini ta'minlaydi, shuning uchun tokning nolga o'tishi quvvat mavjud bo'lganda ta'minot manbasi kuchlanishi va elektr ta'minoti kuchlanishiga yo'nalishda to'g'ri keladigan o'z-o'zidan induksiyaning elektr yurituvchi kuchining paydo bo'lishi sodir bo'ladi. Bu payvandlash zanjirida uzilishdan va barqaror yoy yonishidan so'ng yoy razryadining qayta paydo bo'lishini ta'minlaydi.
Vibro-yoyli eritib qoplash diametri 1,5 ... 2 mm bo'lgan tebranuvchi elektrod bilan amalga oshiriladi. Har bir qisqa tutashuv bilan eritib qoplash elektrodining bir qismi sirtda qoladi. Qatlamning qalinligi kichik. Sovutish suyuqligi (odatda sodali suvning suvli eritmasi) yoki havo oqimlari sirt zonasiga doimiy ravishda etkazib berilganlishi sababli, mahsulot juda kam qizdiriladi va deformatsiyalanadi. Tezlashtirilgan sovutish eritib qoplangan metallning qattiqligini oshiradi. Ko'pincha, bu usul kichik diametrli silindrsimon mahsulotlarni eritib qoplashda qo'llaniladi (3.6-rasm). Vibro-yoyli va flyus qatlami ostida eritib qoplashni bajaring. Flyus qatlami ostidagi Vibro-yoyli eritib qoplash bir qator afzalliklarga ega: bu metallni faqat yeyilgan qismga joylashtirish imkonini beradi, bu esa keyingi ishlov berishning murakkabligini kamaytiradi; g`ovakliklar va yoriqlarsiz eritib qoplangan qatlamni olinadi; detalning deformatsiyasi minimal va o'rindiqlarning joizliklaridan oshmaydi; minimal issiqlik ta'sir zonasi.
3.6-rasm. Turli shakldagi mahsulotlarni Vibro-yoyli eritib qoplashning sxemalari: a - silindrsimon; b - quvurning ichki yuzasi; c - konusning shakli; g - shesternyalar
Vibratsiyali elektrodli flyus qatlami ostida birlashtirilgan eritib qoplash uchun OKC-1252 va OKC-6569 kallaklari ishlatilishi mumkin. Hп-80 elektrod simidan va AН-348A flyusidan foydalanilganda, eritib qoplangan qatlamning qattiqligi 36…38 HRC ni tashkil qiladi. Qolgan qatlamning qattiqligini 52…54 HRC ga oshirish uchun AН-348A flyusiga 2% ferroxrom va kumushsimon grafit qo'shiladi.
|